Il carbonato di litio non ha alcun punto di trasformazione visibile ter- 

 micamente. I carbonati di sodio e di potassio mostrano al punto di trasfor- 

 mazione solo un lieve rallentamento di temperatura per una massa di 30 gr. 

 Le temperature soprasegnate hanno quindi un valore approssimativo; Huttner 

 e Tammann (>) diedero queste temperature di trasfosmazione a 450 e a 410". 



1. — Sali di litio. 



I punti di fusione del solfato e del carbonato vengono abbassati reci- 

 procamente per aggiunta dell'altro sale. La curva di cristallizzazione pri- 

 maria è costituita di due rami che s' incontrano alla concentrazione di 60 "/o 

 mol. LÌ2SO4: a questa concentrazione corrisponde la minima temperatura 

 di cristallizzazione iniziale, 540°, temperatura che, come vedremo, si trova 

 come secondo arresto in molte miscele. 



II punto di trasformazione del solfato viene pure abbassato per aggiunta 

 di carbonato: quest'ultimo quindi è, per lo meno in parte, solubile nel sol- 

 fato anche nella fase solida. Questa solubilità però non è completa: il 

 punto di trasformazione del solfato non continua ad abbassarsi con l'aumento 

 in carbonato nelle miscele; per le concentrazioni superiori a 10 Vo mol. 

 Lia CO3 esso giaco costantemente fra 540° e 530°. 



Tabella P. 



"la in peso 



"lo molecolare 



Inizio 

 di 



Temperature 

 di 



2° punto 

 (trasformazione ed eutettico) 



Lit SOi 



Li, SO* 



cristallizzazione 



trasformazione 



Temperature 



Durata 

 per 15 gr. 



0 



0 



732° 









10 



6,95 



714 





530' 



30 



15 



10,61 



706 





528 



30 



20 



14,38 



692 





530 



50 



35 



•26,62 



657 





530 



70 



40 



30.96 



647 





532 



100 



50 



40,20 



606 





536 



160 



60 



50,22 



575 





542 



250 



65 



55,53 



? 





540 



250 



69,5 



60,50 







540 



250 



75 



66,86 



595 





586 



270 



80 



72.90 



642 





533 



250 



85 



79,22 



692 





535 



260 



90 



85,88 



759 





538 



240 



95 



92.74 



799 



550» 







97,5 



96,33 



836 



563 







100 



100 



860 



578 







(') Z. aiiorg. Ch., 43, 215 (1905). 



